48 XVII. Hanuš Mayer 



L 



Mit steigender Temperatur wuchsen die Galvanometerausschläge, 

 d.: h. verminderte sich der galvanische Widerstand der Schicht (analog 

 wie bei Elektrolyten); es ist daher die elektrische Leitungsfähigkeit 

 der Chromatgelatine wahrscheinlich zum grossen Teil auf das elektro- 

 lytische Dispersionsmittel des Emulsionskolloides zurückzuführen. 



Die erhaltenen Temperaturkurven sind in Fig. 5. dargestellt 

 {BO resp. BO' für den uiilichteten und 00" für den belichteten Zu- 

 stand, bezogen auf die Galvanometerausschläge). Die zugehörigen 

 Temperaturkoeffizienten ergaben sich mit: 

 a = 0,0772 



ß = 0,0125 (unbelichtet) 



y = — 0,0000109 

 und 



« = 0,0225 



/9 = 0,0184 (für 467o Belichtung) 



7 = — 0,000639. 



Die Belichtung der Ghromatplatte war eine derartige, dass 

 hierdurch (siehe später) eine 46% Änderung des ball. Galvanometer- 

 ausschlages (der für die Leitungsfähigkeit massgebend) bewirkt wurde 

 (bezogen auf die gleiche Grundtemperatur). 



Beim abermaligen Erniedrigen der Temperatur zeigte die unbe- 

 lichtete Chromatgelatine eine gewisse Hystérésis der elektrischen 

 Leitungsfähigkeit, indem eine teilweise bleibende Erhöhung der Lei- 

 tungsfähigkeit anhielt (siehe Diagramm Fig. 5. und Tabelle Nr. 2). 



Diese Hysteresiserscheinung dürfte mit den durch die Tempe- 

 ratursteigerung beeinflussten Quellungs- (respekt, nachherigen Schrum- 

 pfungs-) Erscheinungen der kolloidalen Schicht zusammenhängen. 



5. Einfluss der Belichtung auf den galvanischen 

 Widerstand der Chromatgelatine. Es zeigte sich bei den 

 Messungen, dass eine neue, unbelichtete Platte (wahrscheinlich 

 infolge der in der Chromatgelatineschicht auftretenden Palarisation) 

 eine zeitliche Erhöhung des galvanischen Widerstandes erfährt; an- 

 fangs nahm der Widerstand rasch zu, doch wurde das Sinken der 

 Leitungsfähigkeit immer allmählicher und innerhalb mehrerer Stunden 

 näherte sich der Widerstand schon ziemlich konstanten Werten, mit 

 nur sehr geringem allmählichen weiteren Sinken, welches in einer 

 fortgesetzten inneren Austrocknung der Schicht seine Ursache haben 

 dürfte. 



Nach Erreichung dieser stationären Werte des Widerstandes 

 (die hinreichend lange Zeit anhielten) wurde die Belichtung der 



